## PENGARUH VARIASI BAHAN PEREKAT BIOBRIKET BERBAHAN DASAR TONGKOL JAGUNG TERHADAP NILAI KALOR DAN LAJU PEMBAKARAN
Dwi Pangga 1) , Baiq Rina Amalia Safitri 2) , Azhul Azmil Sani 1) , Saiful Prayogi 1)
1) Pendidikan Fisika, FSTT, Universitas Pendidikan Mandalika, Mataram, NTB, Indonesia
2) Pendidikan Teknologi Informasi, FSTT, Universitas Pendidikan Mandalika, Mataram, NTB, Indonesia
Corresponding author :Baiq Rina Amalia Safitri E-mail : bqrinaamaliasafitri@undikma.ac.id
Diterima 02 Maret 2022, Direvisi 15 Mei 2022, Disetujui 15 Mei 2022

## ABSTRAK
Terdapat  limbah  tongkol  jagung  tepatnya  di  desa  Pringgabaya  kabupaten  Lombok  Timur.  Terjadi kelangkaan  dan  kenaikan  harga  bahan  bakar  mineral  efeknya  hampir  dirasakan  semua  kalangan masyarakat,  baik  dari  industri  maupun  masyarakat  sipil.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian eksperimental di  laboratorium. Dalam penelitian digunakan  komposisi  dengan  95  ATJ  +5% perekat, 90% ATJ+ 10% perekat dan 85%+15%. Hasil penelitian yang didapat adalah briket yang memiliki nilai kalor  tertinggi  yaitu  briket  berbentuk  kotak  dengan  campuran  prekat  5%    nilai  kalor  yang  dihasilkan sebesar  25,200  (J)  atau  6,800  (kal).  Sedangkan  nilai  kalor  terendah  yaitu  briket  berbentuk  tabung dengan campuran perekat 5% nilai kalor yang dihasilkan sebesar 9,576(J) tau 2,280 (kal). Sedangkan nilai  laju  pembakaran  masing-masing  briket  dimana  laju  pembakaran  tertinggi  sebesar  17,925 gram/menit geometri kotak dengan komposisi 15% prekat, sedangkan nilai laju pembakaran terendah sebesar 3,33 gram/menit geometri tabung dengan komposisi 5%prekat.
Kata kunci: limbah; tongkol jagung; kalor dan pembakaran.

## ABSTRACT
There is corncob waste, precisely in Pringgabaya village, East Lombok district. There is a scarcity and an increase in the price of mineral fuel, the effect is almost felt by all circles of society, both from industry and civil society. This type of research is experimental research in the laboratory. In this study used a composition with 95 ATJ +5% adhesive, 90% ATJ + 10% adhesive and 85%+15%. The resultsobtained are briquettes that have the highest heating value, namely box-shaped briquettes with a mixture of 5% adhesive, the resulting calorific value is 25,200 (J) or 6,800 (cal). While the lowest calorific value is tube- shaped briquettes with 5% adhesive mixture, the resulting calorific value is 9,576(J) or 2,280 (kal). While the  value  of  the  combustion  rate  of  each  briquette  where  the  highest  combustion  rate  is  17,925 grams/minute box geometry with a composition of 15% adhesive, while the lowest combustion rate is 3,33 grams/minute tube geometry with a 5% adhesive composition.
Keywords : waste; corncob; heat and combustion.

## PENDAHULUAN
Terjadi kelangkaan dan kenaikan harga bahan bakar mineral efeknya hampir dirasakan semua kalangan masyarakat, baik dari industri maupun masyarakat sipil. Untuk mengeliminasi kemungkinan  terburuk  dampak  pemakaian bahan  bakar  fosil,  bio  arang  yang  dihasilkan tersebut dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif,  yaitu  pada  skala  rumah  tangga ataupun industri (Aquino, 2009).
Salah satu bahan bakar alternatif yang dapat  menggantikan  kayu  yaitu  biomassa. Biomassa adalah bahan organik yang dihasilkan  melalui  proses  fotosintesis,  baik berupa  produk  maupun  buangan.  Contoh biomassa antara lain adalah tanaman, pepohonan,  rumput,  limbah  hutan,  kotoran
ternak dan limbah pertanian (Patabang, 2012). Bio massa secara umum berasal dari material kering organik dari tanaman dan kotoran hewan (Sunaryo & Hakim, 2018).
Salah  satu  bahan  energi  biomassa adalah tongkol jagung. Tongkol jagung adalah limbah  yang  diperoleh  ketika  biji  jagung dirontokan  dari  buahnya  sehinga  diperoleh jagungpipilan  sebagai  produk  utamanya  dan sisa  buah  yang  disebut  tongkol.  Di  NTB  juga terdapat limbah tongkol jagung tepatnya di desa Pringgabaya kabupaten Lombok Timur. Tongkol  jagung  merupakan  salah  satu  limbah kegiatan  industri  pertanian  yang  merupakan sumber bahan berlignoselulosa. Tongkol jagung selama ini  dijadikan pakan ternak sapi atau  hasil  industri  yang  tidak  diolah  kembali
menjadi  sesuatu  yang  memiliki  nilai  ekonomi tinggi.  Banyaknya  limbah  tongkol  jagung  yang telah  dihasilkan  pada  saat  pasca  panen  dan dibuang begitu saja  karena kekurangmampuan petani  dalam memanfaatkannya  (Simanullung, 2021)
Tongkol
jagung yang dapat
menghasilkan  energi  6,8  x  109  kkal/th  Jika dilihat  dari  nilai  kalor  yang  ada  maka  tongkol jagung  berpotensi  untuk  dikembangkan  lebih lanjut  menjadi  briket  sebagai  bahan  bakar alternatif  yang  berkualitas.  Penentuan  kualitas briket umumnya dilakukan terhadap komposisi kimia  seperti  kadar  abu,  kadar  zat  mudah menguap,  kadar  karbon  terikat  dan  sifat  fisika kimia  seperti  kadar  air,  berat  jenis,  nilai  kalor, serta sifat mekanik (Affandy, 2011).
Briket  adalah  sebuah  blokbahan  yang dapat  dibakar  yang  digunakan  sebagai  bahan bakar  untuk  memulai  dan  mempertahankan nyala api. Briket yang paling umum digunakan adalah  briket  batu  bara,  briket  arang,  briket gambut,  dan  briket  biomassa.  Bahan  baku briket  diketahui  dekat  dengan  masyarakat pertanian karna biomassa limbah hasil pertanian  dapat  dijadikan  briket.  Pengunaan briket,  terutama  briket  yang  dihasilkan  dari biomassa,dapat mengantikan pengunakan bahan  bakar  fosil.  (Almu,  Syahrul,  &  Padang, 2014).    Kualitas  briket  ditentukan  dari  bahan yang  digunakan,  konsentrasi  perekat,  perekat yang  digunakan,  dan  kuat  tekan  (Aljarwi, Pangga, & Ahzan, 2020).
Briket  arang  juga  harus  mempunyai kualitas  yang  baik,  walapun  itu  dari  nilai ekonomis,bahan  baku  dan  cara  pembuatan yang  mudah  dan  murah.  Hal  ini  dikarenakan briket  arang  harus  mempunyai  nilai  lebih dibandingkan  dengan  bahan  bakar  yang  lain, karena  dalam  aplikasi  nanti  briket  arang merupakan  energi  alternatif  dari  bahan  bakar yang sudah ada saat ini (Munalu, 2010).
Tabel  1. Standar  Acuan  Briket  Beberapa Negara
No Sifat-sifat acuan briket Jepa ng Ing gris USA SNI 1 Kadar air (%) 6-8 3-4 6 8 2 Kadar volatile 15- 30 16 19 15 3 Kadar abu (%) 2-6 8-10 18 8-10 4 Kadar  karbon tetap(%) 60- 80 75 58 76 5 Nilai kalor(kal/g) 6.000 - 7.000 7,30  6.500  5,60 6 Kuat tekan (kg/cm 2 ) 60 12,2 62 50
Sumber: (Balong, 2016)
Penelitian  (Taufik  &  Fenni,  2015) mengunakan  bambu  yang  menghasilkan  rata- rata nilai laju pembakaran pada masing-masing bentuk geometri berbeda yaitu bentuk segitiga mempunyai rata-rata sebesar 75,47 gram/detik, segi  empat  80,84  gram/detik.  Nilai  laju pembakaran  tertinggi    adalah  sebesar  91,85 gram/detik  yaitu  pada  sampel  dengan  bentuk geometri segi empat berat 100 gram sedangkan yang terendah adalah bentuk geometri segi tiga yaitu  74,11  gram/detik  dengan  berat  sampel 400 gram. Hasil penelitian oleh Malika Thabuot et al (2015) pada percobaan yang menyebutkan bahwa  briket  brongga  memiliki  ruang  aliran oksigen  yang  lebih  luas,  oleh  karna  itu pembakaran lebih mudah terjadi.
Penelitian  (Asri  &  Indrawati,  2018) dengan variasi geometri pelet briket didapatkan hasil  rata-rata  nilai  lama  penyalaan  dan kecepatan  pembakaran  berbagai  jenis  bentuk briket.
Tabel 2. Hasil Rata-rata Nilai Lama Penyalaan Dan  Kecepatan  Pembakaran  Jenis  Bentuk Briket Jenis Bentuk dan Dimensi Briket Lama Penyala an Hingga Menjadi Abu (Menit) Kecepata n Pembakar an (gram/deti k) Silinder Pejal 63,75 0,0122 Silinder Berongga 40,94 0,0194 Segiempat 65,50 0,0140 Segienam/Hexag onal 82,58 0,0094
Berdasarkan  permasalahan  di  atas maka  dipandang  perlu  dilakukan  penelitian Pengaruh  Variasi  Bahan  Perekat  Biobriket Berbahan  Dasar  Tongkol  Jagung  Terhadap Nilai Kalor Dan Laju Pembakaran. Penelitian ini dilakukan  untuk  mengurangi  limbah  tongkol jagung dan dapat menciptakan energi terbarukan seperti briket untuk dapat dijadikan bahan bakar alternatif bagi masyarakat.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian eksperimental dilaboratorium. Penelitian eksperimental  adalah  metode  penelitian  yang digunakan  untuk  mencari  pengaruh  perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan (Sugyono, 2013).

## Rancangan Penelitian
Dalam penelitian digunakan komposisi dengan 95 ATJ + 5 % perekat, 90 % ATJ + 10 % perekat  dan  85  %  +  15  %  perekat    hal  ini
mengacu dari hasil penelitian (Sulistyaningkarti &  Utami,  2017)  yang  menunjukkan  bahwa perekat  tepung  tapioka  lebih  baik  dari  perekat tepung  terigu  dan  juga  penelitian  yang dilakukan oleh (Sibrani, 2016) dengan menggunakan  10  %  perekat  diperoleh  nilai kalor yang tinggi dibandingkan dengan menggunakan persentase perekat yang berbeda.

## Waktu dan Tempat
Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan April-Juli  2021  di  Laboratorium  Fisika  FSTT UNDIKMA.

## Instrumen Penelitian
A.  Alat Penelitian
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
a.  Neraca digital
b.  Alat pecetak briket (dongkrak press)
c.  Alat uji kalor (kalorimeter)
d.  Kotak dan tabung cetakan
e. Stopwatch
f. Korek gas
g. Mortar (penumpuk)
h. Oven
i. Pyrometer dan Termometer B.  Bahan Penelitian
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a.  Tongkol jagung
b.  Perekat tepung tapioka
c.  Air secukupnya
d.  Kertas label
C.  Langkah-langkah Penelitian a.  Pengambilan  bahan  baku  tongkol jagung Tongkol  jagung  diambil  dari  limbah pertanian yang berada di Desa Teratak Batukliang Utara Lombok Tengah yang dikumpulkan sebanyak 2 karung beras yang selanjutnya dikeringkan.
b.  Pengeringan tongkol jagung Biomassa  tongkol  jagung  yang  telah dikecilkan kemudian dikeringkan dengan  cara  disebarkan  pada  suatu tempat  yang  terkena  sinar  matahari langsung.  Kemudian  setiap  5  jam diaduk dengan
alat garuk, hinggabagian bawah penumpukan akan berada di atas agar pengeringan dapat  berlangsung  merata  dilakukan berlansung 4 hari.
c.  Pengarangan Tongkol  jagung  yang  sudah  kering berwarna  putih  kecoklatan  kemudian dimasukkan kedalam kompor pengarangan (reaktor karbonisasi).
d.  Penumbukan
Setelah melakukan pengarangan langkah selanjutnya hasil pengarangan ditumbuk  dengan  mengunakan  alat penumbuk sampe halus, hasil pengarangan dikumpulkan dan ditimbang.
e.  Pembuatan perekat
700 ml air dipanaskan hingga mendidih, kemudian tepung tapioka sebanyak 70 gram dimasukan kedalam air kemudian dipanaskan  sampai  mendidih  sambil diaduk  mengunakan  sendok  hingga merata.
Perekat (5 %, 10 %, 15 %) dicampurkan dengan  arang  tongkol  jagung  (95  %, 90  %,  85  %)  pada wadah yang  sudah disiapkan  kemudian  kemudian  diaduk hingga merata.
f. Pencetakan Adonan  yang  telah  tercampur  dengan merata,  selanjutnya  dicetak  menjadi briket yang berbentuk kotak dan tabung
g.  Pengeringan briket
Briket  yang  masih  basah  dikeringkan dengan  cara  dijemur  atau  di  oven selama 3 jam  atau lebih sampai kering.
D.  Teknik Pengumpulan Data
a.  Variasi Bentuk
Briket  akan  dicetak  dengan  variasi bentuk yakni tabung dan kotak, dimana setiap  bentuk  akan  di  berikan  3  variasi persentase bahan perekat  yang sudah ditentukan, sehingga sampel briket yang dibuat berjumlah 6 variasi.
b.  Nilai Kalor dan Laju Pembakaran Nilai  kalor  dan  laju  pembakaran  akan diuji  dengan  menganalisis  energi  yang terserap  pada  bahan  uji  (air)  melalui pemanasan mengunakan sampel briket penelitian.  Sedangkan  untuk  uji  laju pembakaran  akan  diukur  berdasarkan rentang  waktu  menyala  energi  yang dihasilkan, dari sisa briket hasil pembakaran. E.  Teknik Analisis Data
a.  Penentuan Nilai Kalor
Nilai kalor diukur dengan cara mengukur  perubahan  suhu  pada  air ketika dipanaskan mengunakan sampel briket. Dalam analisis hasil nilai kalor dibutuhkan massa air (m), massa jenis air (c), dan perubahan suhu pada air  saat  dipanaskan( ∆ T)  yaitu  suhu awal air saat dipanaskan (T 0 ) dan suhu akhir  maksimal  air  yang  sedang dipanaskan (T 1 ). Setelah
itu dimasukkan  dalam  persamaan  (1) untuk  menganalisis  nilai  kalor  yang dihasikan .
Rumus  untuk  menentukan  nilai  kalor (Jannah, R. (2018). yaitu: Q= m × c × Δ T……………………….(1) Keterangan : Q = nilai kalor (J) m = massa air (kg) c  = kalor jenis air (J/kgK) ∆ T = perubahan suhu (K) F.  Penentuan Laju Pembakaran Laju  pembakaran  setiap  sampel  briket diukur  mengunakan  stopwatch,  dengan menghitung  berapa  lama  waktu  yang dibutuhkan  dalam  proses  pembakaran briket sampai tercapai nilai kalor maksimum, sehingga  dalam  analisis  laju  pembakaran dibutuhkan  waktu  lamanya  briket  terbakar sampe  nilai  suhu  maksimal,  dan  massa sampel  briket  yang  dipadamkan  setelah nilai kalor maksimal dan ditimbang. Setelah itu dimasukan dalam persamaan (2) untuk mengukur laju pembakaran briket. Persamaan yang digunakan untuk mengetahui  laju  pembakaran  (Aljarwi, Pangga, & Ahzan, 2020). adalah:
Laju pem bakaran= m t ……………….(2) Keterangan: m  =  massa  briket  terbakar  (massa briket awal- massa briket sisa) (gram) t   = waktu pembakaran (menit)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada proses pembuatan briket, tongkol jagung disangrai sampai menjadi arang, setelah tongkol  jagung  menjadi  arang  kemudian ditumbuk hingga halus. Tumbukan yang sudah halus,  selanjutnya  diproses  dengan  komposisi arang tongkol jagung sebanyak 95 % ATJ dan perekat  tepung  tapioka  5  %  kemudian  yang 90 % ATJ perekat tepung tapiokanya 10 % dan yang 85 % ATJ perekatnya 15 %. Arang tongkol jagung  (95  %)  ditimbang  dengan  masa mencapai  475  gram  sedangkan  ATJ  (90  %) ditimbang  dengan  massa  450  gram  dan  ATJ (85  %)  ditimbang  dengan  massa  425  gram ditaruh  di  dalam  wadah.  Air  sebanyak  700  ml dipanaskan  untuk  melarutkan  tepung  tapioka sebanyak  70  gram    kemudian  menjadi  lem. Perekat  dan  arang  tongkol  jagung  dijadikan satu adonan diaduk sampai merata.
Setelah  adonan  selesai,  dilanjutkan dengan  memberi  bentuk  dengan  alat  cetak berbentuk  tabung  dan  kotak,  adapun  bentuk dari briket yang di hasilkan seperti pada Tabel 3.
Tabel 3 . Variasi Bentuk Briket Arang Tongkol Jagung N o Bentu k Briket Komposi si ATJ Komposisi Perekat 5 % 10 % 15 % 1 Tabun g
95% 90% 85% 2 Kotak
95%
90%

## 85%

## A.  Pengujian Nilai Kalor
Nilai  kalor  bahan  bakar  adalah  jumlah energi panas maksimum yang dibebaskan oleh suatu bahan bakar melalui reaksi pembakaran sempurna persatuan massa atau volume bahan bakar  tersebut.  Setelah  briket  yang  sudah dicetak  tersebut  kering,  akan  dilanjutkan  ke proses pengujian nilai kalor.
Pada  prosesnya  pengujian  nilai  kalor menggunakan  tungku  briket,  dengan  waktu sebagai variabel tetapnya titik briket yang akan diuji  dimasukkan  ke  dalam  tungku  dan kemudian  dibakar  terlebih  dahulu  sehingga berubah  menjadi  arang  briket.  Selanjutnya  air 200ml dimasukkan ke dalam panci (169 gram) dan diletakkan pada atas tungku briket, setelah beberapa menit penelitian mengukur suhu awal air  (Q2)  dan  panci  (Q2)  menggunakan termometer sehingga posisi suhu yang dirasakan oleh air dan panci sama atau stabil. Kemudian  mengukur  setiap  30  detik  sekali kenaikan  suhu  pada  air  sampaipada  6  menit pembakaran. Dengan cara yang sama masing- masing  briket  diuji.  Q1  +  Q2.  Sehingga didapatkan data seperti tabel 4 di bawah ini. Tabel 4 . Nilai Suhu dan Kalor
Nilai Suhu (C◦) dan Kalor (J) Briket ATJ Tabung Briket ATJ Kotak Per ekat 5% Per ekat 10% Per ekat 15% Per ekat 5% Per ekat 10% Per ekat 15% M air (kg) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 C(J/kg) 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 ∆T ( C◦) 11,4 17,4 24 34 30 26 Q total (J) 9,57 6 14,6 16 20,1 60 28,5 60 25,2 00 21,8 40 Q total (k al) 2,28 3,48 4,80 6,80 6,00 5,20
Sehingga perbandingan nilai kalor setiap briket dapat dilihat pada Gambar 1 .
Gambar 1 . Perbandingan Nilai Kalor (J) Setiap
Briket
Dari Gambar  1 di  atas  dapat  dilihat bahwa briket yang  memiliki nilai  kalor tertinggi yaitu briket berbentuk kotak dengan campuran prekat 5 %  nilai kalor yang dihasilkan sebesar 25,200  (J)  atau  6,800  (kal).  Sedangkan  nilai kalor  terendah  yaitu  briket  berbentuk  tabung dengan campuran  perekat 5% nilai kalor yang dihasilkan sebesar 9,576 (J) atau 2,280 (kal).
Hal ini terjadi karena campuran perekat briket yang mempengaruhi
kepadatan
pembentukan briket sehingga briket yg berbentuk  tabung  dengan  prekat  5  %  cepat menurunpanasnya  sedangkan    briket  kotak dengan  perekat  5  %  menghasilkan  nilai  kalor yang  tinggi  disebabkan  karna  arangnya  lebih banyak  ketimbang  yang  berbentuktabung sehingga  panasnya  akan  lama  buat  menurun dan  mempengaruhi  nilai  kalor  yang  dihasilkan dalam waktu 6 menit.

## B.  Pengujian Laju Pembakaran
Pengujian  laju  pembakaran  adalah proses pengujian dengan cara membakar briket untuk  mengetahui  lama  nyala  suatu  bahan bakar,  kemudian  menimbang  massa  briket yang terbakar. Proses pengujian laju pembakaran  sama  dengan  proses  pengujian nilai  kalor,  perbedaannya  terletak  pada  akhir proses. Dimana pada pengujian laju pembakaran setelah
melalui prosespembakaran  selama  6  menit  tersebut, langkah  selanjutnya  menimbang  kembali  sisa massa  masing-masing  briket  dan  dihitung dengan  pertandingan  massa  briket  terbakar dengan  lamanya  waktu  pembakaran  sehingga didapatkan hasil sebagai berikut.
Tabel 5 . Nilai Laju Pembakaran Laju Pembakaran Briket ATJ Tabung Briket ATJ Kotak Pe rek at 5% Per eka t 10 % Per eka t 15 % Per eka t 5% Per eka t 10 % Per ek at 15 %
M aw al - M ak hir
(∆m ) 20 41 36,3 102 ,55 105 ,24 10 7,5 5 T 6 6 6 6 6 6 gra m/ m enit 3,3 3 6,8 3 6,05 17, 09 17, 45 17, 92 5 kg/ menit 0,0 03 33 0,0 068 3 0,00 605 0,0 170 9 0,0 174 5 0,0 17 92
Gambar 2 . Laju Pembakaran Briket gram/menit
Pada Gambar 2 yang menunjukan nilai laju pembakaran masing-masing briket dimana laju  pembakaran  tertinggi  sebesar  17,925 gram/menit  geometri  kotak  dengan  komposisi 15 % prekat, sedangkan nilai laju pembakaran terendah  sebesar  3,33  gram/menit  geometri tabung  dengan  komposisi  5  %  perekat.  Briket geometri  segi  empat  (kotak)  memilikinilai  laju pembakaran  lebih  besar  dari  pada  bentuk  lain (Taufik & Fenni, 2015)

## SIMPULAN DAN SARAN
Dari  penelitian  yang  sudah  dilakukan dapat disimpulkan bahwa: (1) Dari dua geometri dan  tiga  variasi  komposisi  perekat  yang digunakan, prekat 5 % dengan geometri kotak menghasilkan  nilai  kalor  tertinggi  28,560  J dengan  kenaikan  suhu  mencapai  34 C ◦ , sedangkan yang terendah yaitu perekat dengan komposisi 5 % geometri tabung  menghasilkan kalor 9,576 J dengan kenaikan suhu mencapai 11,4 C◦.  (2)  Briket  dengan  geometri  kotak dengan variasi perekat 15% menghasilkan laju pembakaran tertinggi yakni 17,925 gram/menit dengan  massa  terbakar    (∆m)  107,55  gram, sedangkan yang terendah yaitu perekat dengan komposisi  5%    geometri  tabung    dengan rentang  laju  pembakaran  3,33  gram/menit dengan massa terbakar (∆m) 20 gram.
0 10.000 20.000 30.000 TabungKotak N ilai K a lor(J ) Variasi Perekat Grafik Nilai Kalor 5%perekat 10%perekat 15%perekat 0 5 10 15 20 tabung kotak Laju Pembakaran gram/men it Variasi Perekat

## Grafik Laju Pembakaran
5%perekat 10%perekat 15%perekat

## DAFTAR RUJUKAN
Affandy,  R.  (2011).  Karakteristik  Briket  dari Tongkol Jagung dengan Perekat Tetes Tebu  dan  Kanji. Jurnal  Dinamika Penelitian Industri , 1-10.
Aljarwi, M. A., Pangga, D., & Ahzan, S. (2020). Uji  Laju  Pembakaran  dan  Nilai  Kalor Briket  Wafer  Sekam  Padi  dengan Variasi  Tekanan. ORBITA:  Jurnal Kajian, Inovasi dan Aplikasi Pendidikan Fisika , 200-206.
Almu, M. A., Syahrul, S., & Padang, Y. A. (2014).
Analisa Nilai Kalor
dan Laju Pembakaran pada Briket Campuran Biji Nyamplung  (Calophyllm  Inophyllum) dan Abu Sekam Padi. Retrieved 2022, from Dinamika
Teknik
Mesin: https://doi.org/10.29303/d.v4i2.61 Aquino, G. B. (2009). Pengaruh Variasi Jumlah Campuran Perekat terhadap Karakteristik  Briket  Arang  Tongkol Jagung. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Asri,  S.,  &  Indrawati,  R.  T.  (2018).  Pengaruh Bentuk  Briket  terhadap  EfektivitasLaju Pembakaran. Jurnal Penelitiandan
Pengabdian pada Masyarakat UNSIQ , 338-341. Balong, S. I. (2016). Karakteristik Biobriket dari Aceng  Gondok  (Eichomia  Crassipes) sebagai Bahan Bakar Alternatif. Jambura Journal of Educational
Chemistry , 147-152. Jannah,  R. Pengaruh  Jenis  Perekat  terhadap Nilai  Kalor  Briket  Arang  Tempurung Kawista (Limoniaacidissima . Munalu,  R.  (2010).  Pengaruh  Jumlah  Bahan Perekat terhadap Kualitas Briket
Bioarang dari Tongkol. Patabang,  D.  (2012).  Karakteristik  Termal Briket  Arang  Sekam  Padi  dengan Variasi Bahan
Perekat.
Jurnal
Mekanikal .
Sibrani,  F.  A.  (2016).  Pengaruh  Perbandingan Massa Eceng Gondok dan Tempurung Kelapa  serta  Kadar  Perekat  Tapioka terhadap  Karakteristik  Briket. Jurnal Teknik Kimia USU , 20-26. Simanullung,  A.  F.  (2021).  Karakteristik  Sifat Fisis  Papan  Partikel  Limbah  Tongkol Jagung dengan Resin Epoxy Isosianat. Jurnal Ilmu dan Inovasi Fisika , 82-87. Sugyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. Sulistyaningkarti,  L.,  &  Utami,  B.  (2017). Pembuatan  Briket  Arang  dari  Limbah Organic Tongkol Jagung dengan Menggunakan Variasi Jenis dan Presentase  Perekat. Jurnal  Kimia  dan
Pendidikan Kimia , 43-53.
Sunaryo, S. L., & Hakim, L. (2018). Karakteristik Bahan Bakar Pellet Biomassa Campuran  Pelepah  Kelapa  Sawit  dan Getah Pohon Pulai yang di Aplikasikan pada Kompor Biomassa. Turbo: Jurnal Program Studi Teknik Mesin .
Taufik, I., & Fenni, S. (2015). Efektifitas Bentuk Geometri dan Berat Briket Biorang dari Bambu  terhadap  Kualitas  Penyalaan dan  Laju  Pembakaran. Jurnal  Teknik Kimia , 8-12.